( 346) 

 mincir le métal coulé consiste en un martelage rapide exécuté à une haute 

 température: la dilatation produite par la chaleur contre-balance la con- 

 traction déterminée par le martelage. 



» TII. Le cuivre soumis à des trempes et à des recuits successifs ne pré- 

 sente rien de semblable. La densité varie à peine; elle baisse légèrement, 

 car après sept opérations elle est descendue de 8,921 à 8,781 . On n'observe 

 pas de différence marquée entre l'effet de la trempe et du recuit. Il en est 

 de même pour les bronzes pauvres en étain. 



M Si dans la fabrication des médailles en cuivre on plonge le métal 

 frappé, encore rouge, dans l'eau acidulée de dérochage, c'est simplement 

 en vue d'éviter l'oxydation considérable que produit le refroidissement lent 

 au contact de l'air. 



» J'ai fait frapper des médailles en cuivre et j'en ai pris la densité après 

 chaque passe et après chaque refroidissement; j'ai constaté qu'après six 

 opérations la densité se retrouve sensiblement ce qu'elle était après la cou- 

 lée. La mollesse du cuivre, jointe à cette propriété, nous explique comment 

 ce métal se prête si bien à la fabrication des médailles. 



» Les analyses des médailles antiques ont montré que les anciens se ser- 

 vaient quelquefois de cuivre pour cet usage, mais ordinairement debronze, 

 et que la proportion d'étain oscille entre i et 20 pour 100. 



» Après avoir reconnu à l'aide d'un appareil ingénieux, construit par 

 M. Magna, que les bronzes renfermant 2 à 4 pour 100 d'étain ne présen- 

 taient pas une dureté bien plus considérable que le cuivre, j'ai fait frapper 

 comparativement, et sans rien changer au mode de travail, des médailles 

 en cuivre et en alliages divers. 



» Les différences n'ont pas été bien saillantes pour les médailles de 35 mil- 

 limètres et au-dessous. Elles sont devenues très-marquées sur des flans de 

 5o et de 68 millimètres. Tandis que le cuivre exige 7 passes et 7 recuits pour 

 qu'une médaille soit terminée, il en faut : 



10 pour le bronze à 97 fie cuivre et 3 d'étain, 



\->. » 96 , 5 " 3,5 » 



i3ài4 » 96 » 4 ° 



16 an moins pour le l)ron/.e à 95 » 5 « 



» L'introduction du zinc adoucit un peu le métal, car i4 passes suffisent 

 pour faire la même médaille avec l'alliage des sous contenant gS cuivre, 

 4 élain, j zinc, et il en faut 16 à 18 pour l'alliage à g4 cuivre, 4 étain, 2 zinc 

 qui avait été employé autrefois. » 



